-12- 



Mineralogie. 



tration der Eisenoxydlösung. Wenn die zum Vergleich dienende Lösung 

 ein grain Eisenoxyd per Liter enthält (Verf. nimmt Ammonium-Eisen- Alaun 

 als Quelle seines Eisens), soll die Menge des bis zur Eeduction alles Eisens- 

 in der Lösung oxydirten Schwefels der Oxyd ationscoeff icient des 

 Minerals heissen. Dieser Coefficient beträgt für den Pyrit 60—61, für den 

 Markasit 16,5—18. Die Oxydationscoefficienten der Gemenge geben die 

 relativen Quantitäten der beiden gemengten Mineralien an. Die Ursache 

 dieses verschiedenen Verhaltens der beiden Mineralien beruht wahrscheinlich 

 auf der Thatsache, dass der Pyrit sich langsamer löst als der Markasit 

 und dass folglich sein Schwefel vollständiger gelöst wird. Denn wenn eine 

 Substanz aus zwei oder mehr Elementen besteht, die alle der Oxydation 

 fähig sind, aber mit verschiedener Leichtigkeit, werden gewisse Bedingungen 

 vorhanden sein müssen, unter welchen ein Element in grösserer Ausdehnung 

 oxydirt wird als ein anderes, und die Grösse der Differenz mag oft durch 

 die Analyse der Lösungen bestimmt werden. Wenn die Verbindung di- 

 morph ist, wird die eine Modifikation leichter löslich sein als die andere, 

 und dies wird einen grösseren Unterschied in dem Grade der Oxydation 

 der beiden constituirenden Bestandtheile erkennen lassen, als die wenioer 

 lösliche Form. 



Bestimmung. Unter Zugrundelegung dieses Princips wurde eine 

 neue Methode der Bestimmung der Menge des Markasits und Pyrits in 

 einem Gemische beider Mineralien ausgearbeitet. Die Methode ist volu- 

 metrisch. Das Pulver wird mit einer gemessenen Menge der Vergleichs- 

 flüssigkeit (Eisenoxydlösung) gekocht bis zur vollständigen Eeduction der 

 letzteren, und das reducirte Eisen wird durch eine Permanganatlösung 

 bestimmt. Die gesammte Eisenmenge wird dann durch Schwefelwasserstoff 

 reducirt und nach der Eeduction durch dasselbe Oxydationsmittel bestimmt. 

 Kennt man nun das Verhältniss zwischen dem von dem Pulver reducirteu 

 Eisen, dem Eisen in der Originallösung und dem Gesammteisengehalt in 

 der schliesslich erhaltenen Lösung, dann kann das Verhältniss des reducirteu 

 Schwefels leicht mittelst einer Formel berechnet werden, die Verf. ableitet, 

 und hieraus lässt sich dann die relative Menge der beiden Sulfide in dem 

 Pulver bestimmen, indem man von einer empirisch construirten Curve Ge- 

 brauch macht, die das Eesultat der Bestimmungen an zehn Gemengen von 

 bekanntem Verhältniss darstellt. Uneinigkeiten beeinflussen das Eesultat 

 bedeutend, daher muss grosse Sorgfalt auf die Eeinigung der Proben ver- 

 wendet werden. Arsenik im Verhältniss von 1 °/ bewirkt, dass der Markasit- 

 gehalt zu klein gefunden wird, aber nicht in einem erheblichen Betrag. 



Ausser den oben schon genannten Stücken sind auch die folgenden 

 untersucht und ihre Mischungsverhältnisse bestimmt worden. Die Namen 

 in der ersten Columne sind die , mit denen sie gewöhnlich bezeichnet zu 

 werden pflegen. 



Pyrit Markasit 

 Procente 



Verkiester Ammonit, Folkestone, England .... 63 37 

 Faseriger Markasit, Eed Cloud Mine, Colorado . 100 — 

 Pyrit mit Markasit, Quartzburg-District , Oregon 78 22 



